Измѣненія удѣіьнаго вѣса миноральнаго угля 

 при вывѣтриваніи. 



(Діаграмма VII и таблица VIII). 



Оставляя въ стороеѣ вопросъ о соотношеаіи между характеромъ минеральной 

 части угля и его органической массой, можно, въ отношеніи зависимости удѣльнаго 

 вѣса отъ природы угля, сказать, что болѣе карбонизованные угли, въ общемъ, обладаютъ 

 болыпимъ удѣльнымъ вѣсомъ и обратно. Это общее правило подтверждается, въ боль- 

 шинствѣ случаевъ, при условіи болѣе или менѣе нормальнаго средняго содержанія 

 золы въ углѣ. 



Такъ, лигниты имѣютъ, въ среднемъ, удѣльеый вѣсъ — 1,265, бурые угли, въ сред- 

 немъ, — 1,305 (при колебаніяхъ отъ 0,9 до 1,58) 1 ), наиболыпій удѣльный вѣсъ у 

 смолистыхъ гагатовъ. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что бурые угли весьма 

 зольны,, такъ что уд. вѣсъ органической массы ихъ сильно маскируется золой. Изъ 

 каменныхъ углей сухіе пламенные угли имѣютъ удѣльный вѣсъ, въ среднемъ, 1,25, 

 жирные длиннопламенные или газовые угли — 1,28 — 1,30, кузнечные угли — 1,30, кок- 

 совые угли — 1,30 — 1,35, тощіе или антрацитовые угли — 1,35 — 1.40 2 ). Антрациты, 

 въ среднемъ, обладаютъ удѣльнымъ вѣсомъ, въ предѣлахъ 1,4 — 1,7 (по Менье до 2). 



Такимъ образомъ, помимо вліянія зольности, и сама органическая масса мине- 

 ральнаго угля, съ пониженіемъ карбонизаціи и съ возрастаніемъ въ составѣ ея содер- 

 жанія О, обладаетъ меныпимъ удѣльнымъ вѣсомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, принимая во вни- 

 маніе, что уд. вѣса большинства минеральныхъ соединеній, входящихъ въ составь 

 золы угля, колеблятся, въ предѣлахъ 2 — 2,5, а силикаты и алюмосиликаты желѣза 

 обладаютъ еще болыпимъ удѣльнымъ вѣсомъ ( > 3), окислы желѣза и сѣрный колчеданъ 

 имѣютъ уд. вѣса, приближающіеся къ 5, и даже выше, — очевидно, что въ итогѣ уд. 

 вѣсъ золы угля долженъ оказывать весьма сильное вліяніе на удѣльный вѣсъ всего 

 угля, въ цѣломъ. 



: ) Бунте. Химическая Технодогія. Ч. II. вып. 1. Топливо. Кіевъ 1883. 

 -) Н. Любавпнъ. Техническая химія. Т. I. Москва. 1897, стр. 598—600. 



